## VARIASI KONSENTRASI AKTIVATOR
ASAM SULFAT (H 2 SO 4 ) PADA KARBON AKTIF AMPAS TEH TERHADAP KAPASITAS ADSORPSI LOGAM TIMBAL (PB)
Wa Ode Rustiah 1)
1) Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Makassar Alamat Korespondensi: tia_devina@yahoo.com

## Abstrak
Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang semakin meningkat dikhawatirkan menimbulkan dampak  yang  lebih  luas  terhadap  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  hidup. Limbah cair merupakan masalah utama dalam pengendalian dampak lingkungan. Masuknya zat pencemar dari  limbah ke perairan mengakibatkan karakter fisika dan kimia dari  sumber daya air berubah. Agar dapat memenuhi baku mutu, limbah cair harus diolah secara terpadu, baik yang dihasilkan selama  proses  produksi  maupun  setelah  proses  produksi.  Pengelolaan  limbah  cair  di  dalam proses  produksi  dimaksudkan  untuk  meminimalkan  volume,  konsentrasi,  dan  toksisitas  limbah. Pengelolaan  limbah  cair  setelah  proses  produksi  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  atau menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di dalamnya, sampai limbah cair memenuhi syarat untuk dapat dibuang (memenuhi baku mutu yang ditetapkan). Metode yang digunakan pada penelitian ini yang dapat mereduksi zat pencemar yang ditimbulkan adalah metode Adsorpsi. Dua manfaat  yang diperoleh dari kegiatan ini adalah perolehan sumber adsorben alternatif  baru dan penanganan  limbah  laboratorium.  Teh  sebagai  bahan  alami  aman  bagi  lingkungan,  ampasnya mudah didapat sebagai  limbah industri  minuman teh. Dari  hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh  kadar  logam  berat  timbal  yang  mampu  diserap  oleh  karbon  aktif  ampas  teh  dengan konsentrasi  aktivator  H 2 SO 4 (5%,  10%,  15%,  20%  dan  25%)  berturut-turut  adalah  9,823  ppm, 9,839  ppm,  9,864  ppm,  9,884  ppm  dan  9,906  ppm  dengan  efisiensi  serapan  berturut-turut  yaitu 98,23%, 98,39%, 98,64%, 98,84% dan 99,06%.
Kata Kunci: Adsorpsi, Aktivator Asam Sulfat, Ampas Teh, H 2 SO 4 , Timbal

## PENDAHULUAN
Limbah  cair  merupakan  masalah utama dalam pengendalian dampak lingkungan.  Masuknya  zat  pencemar  dari limbah ke perairan mengakibatkan karakter fisika dan kimia dari sumber daya air  berubah.  Agar  dapat  memenuhi  baku mutu,  limbah  cair  harus  diolah  secara terpadu,  baik  yang  dihasilkan  selama proses  produksi  maupun  setelah  proses produksi.  Pengelolaan  limbah  cair  di dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan  volume,  konsentrasi,  dan toksisitas limbah. Pengelolaan limbah cair setelah  proses  produksi  dimaksudkan untuk  menghilangkan  atau  menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di dalamnya,  sampai  limbah  cair  memenuhi syarat  untuk  dapat  dibuang  (memenuhi baku mutu yang ditetapkan).
Pengelolaan limbah cair yang paling banyak  dilakukan  oleh  pabrik  tekstil
adalah  koagulasi  (penggumpalan)  yang diikuti  adsorpsi  bahan  pencemar  dengan melewatkan  air  limbah  melalui  zeolit  dan arang  aktif  (Forlink,    2000).  Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan suatu zat pada  permukaan  zat  lain  yang  terjadi karena  adanya  ketidakseimbangan  gaya tarik  pada  permukaan  zat  tersebut  (Siaka, 2002).  Zat  yang  menyerap  disebut adsorben,  sedangkan  zat  yang  terserap disebut  adsorbat.  Adsorben  dapat  berupa zat padat maupun zat cair. Adsorben padat diantaranya  adalah  silika  gel,  alumina, platina  halus,  selulosa,  dan  arang  atau arang aktif. Adsorbat dapat berupa gas dan zat  cair.  Adsorben  dapat  digunakan  di bidang  industri  pangan  maupun  non pangan.  Beberapa  kegunaan  adsorben diantaranya  adalah  untuk  memurnikan udara  dan  gas,  memurnikan  pelarut, penghilangan bau dalam pemurnian minyak  nabati  dan  gula,  penghilangan
warna  produk-produk  alam  dan  larutan (Lynch,  1990).  Berkembangnya  industri tersebut  diikuti  dengan  makin  tingginya kebutuhan  terhadap  adsorben.  Demikian pula  kebutuhan  terhadap  arang  aktif sebagai  salah  satu  jenis  adsorben  juga akan  terus  meningkat  dan  belum  bisa terpenuhi secara maksimum. Untuk mengatasi  hal  tersebut  perlu  diupayakan keragaman  sumber  bahan  baku  adsorben sehingga  dapat  mengimbangi  kebutuhan industri-industri terhadap adsorben.
Teh  merupakan  sumber  devisa  bagi beberapa  negara  berkembang.  Khususnya di  Srilanka,  India  dan  Cina,  Industri  teh merupakan  penyumbang  sangat  penting dalam pendapatan nasional masing- masing negara tersebut. Indonesia sebagai salah  satu  negara  berkembang  menerima devisa  dari  ekspor  teh  sebesar  7,4%  dari penerimaan  total  devisa  dari  ekspor. Pemanfaatan teh masih sangat terbatas dan dalam  ruang  lingkup  yang  kecil.  Bidang peternakan  menggunakan  teh  sebagai tambahan  dalam  pembuatan  kompos (Soilfoodweb, 2001) dan  tambahan dalam pakan  ternak  (Fiberti,  2002).  Sebagai bahan baku adsorben alternatif, ampas teh telah digunakan untuk menjerap ion logam dengan keefektifan  sampai  100%  (Mahvi, 2005). Teh sebagai bahan alami aman bagi lingkungan,  ampasnya  mudah  didapat sebagai  limbah  industri  minuman  teh. Selain  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan untuk  pupuk  organik  dan  papan  partikel, ampas  teh  juga  dapat  dimanfaatkan sebagai  bahan  alternatif  adsorben  pada limbah cair laboratorium.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menentukan  kadar  logam  berat timbal  yang  mampu  diserap  oleh  karbon aktif  dari  limbah  ampas  teh  dan  untuk mengetahui  pengaruh  konsentrasi  zat aktivator  pada  kapasitas  adsorpsi  ampas teh terhadap logam timbal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Riset, Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada  penelitian  ini,  sampel  yang digunakan  adalah  sampel  ampas  teh  dari rumah  tangga.  Sampel  kemudian  dicuci
dan  dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari.
Setelah kering, maka sampel dikumpulkan. Prosedur Kerja

## Pembuatan Arang Ampas Teh
Menyiapakan  ampas  teh  yang  telah dicuci dan telah kering. Setelah itu, ampas teh dikarbonisasi dalam tanur dengan suhu 200 o C selama 1 jam, kemudian didinginkan  dalam  desikator.  Setelah dingin,  arang  kemudian  dikumpulkan, ditimbang dan disimpan.

## Aktivasi Arang Ampas Teh
Arang  yang  dihasilkan  diaktifkan secara  kimia,  yaitu  direndam  dengan H 2 SO 4 p.a  dengan  variasi  konsentrasi yaitu  5%,  10%,  15%,  20%  dan  25% selama  24  jam  kemudian  ditiriskan. Setelah  itu,  dicuci  dengan water  sterill sampai  pH  netral.  Setelah  itu,  arang dimasukkan  ke  dalam  tanur  pada  suhu 250 o C,  selama  1  jam.  Arang  aktif kemudian  didinginkan.  Setelah  dingin, arang  aktif  diayak  dengan  ukuran  100 mesh.  Arang  aktif  disimpan  di  dalam desikator dan siap untuk di uji kualitasnya. Pembuatan  Larutan  Induk  Logam Timbal 1000 mg Pb/L
Ditimbang  ±  0,16  g  Pb(NO 3 ) 2 , dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mL. Ditambahkan  sedikit  HNO 3 1:1  (  ~  100 mg Pb/L). Kemudian ditambahkan 10 mL HNO 3 p.a  dan  air  bebas  mineral  hingga tepat tanda batas, lalu dihomogenkan. Pembuatan  Larutan  Baku  Logam Timbal 100 mg/L
Dipipet 10 mL larutan induk logam timbal 1000 mg/L ke dalam labu ukur 100 mL.  ditepatkan  dengan  larutan  pengencer sampai tanda batas.

## Pembuatan  Larutan  Kerja  Logam Timbal
Dipipet 0 mL; 0,5 mL; 1 mL; 2 mL; 4  mL  dan  8  mL  larutan  baku  timbal  100 mg/L  masing-masing  ke  dalam  labu  ukur 100  mL.  Ditambahkan  larutan  pengencer sampai  tanda  batas,  sehingga  diperoleh konsentrasi  logam  timbal  0,0  mg/L;  0,5 mg/L;  1,0  mg/L;  2,0  mg/L  4,0  mg/L  dan
8,0 mg/L. Analisa  kadar  Logam  Berat  Timbal yang Diserap oleh Karbon Aktif Destruksi Limbah Laboratorium .
Limbah laboratorium dipipet sebanyak  10  mL  dimasukkan  ke  dalam gelas  kimia  100  mL,  lalu  ditambahkan aquabides  sebanyak  80  mL,  kemudian ditambahkan lagi 5 mL HNO 3 , selanjutnya dipanaskan sampai volume 40 mL, setelah itu didinginkan. Setelah dingin, ditambahkan HClO 4 , kemudian dipanaskan  lagi  sampai  volume  20  mL, lalu didinginkan. Setelah dingin, kemudian  disaring  dalam  labu  takar  100 mL. Dipipet  10  mL  larutan  baku  timbal 100  mg/L  lalu  dimasukkan  ke  dalam limbah laboratorium yang sudah
didestruksi,  lalu  diimpitkan  sampai  tanda batas.  Setelah  itu,  dipipet  masing-masing 10  mL  lalu  dimasukkan  ke  dalam  labu  I, II,  III,  IV  dan  V,  lalu  diimpitkan  sampai tanda batas, kemudian dikontakkan dengan  karbon  aktif  dari  ampas  teh  yang telah  diaktivasi  dengan  H 2 SO 4 5%,  10%, 15%,  20%  dan  25%.  Larutan  diaduk selama  1  jam  dengan  kecepatan  80  rpm menggunakan shaker  water  bath. Setelah itu,  larutan  disaring dengan  menggunakan kertas  saring  Whatman  no.  42.  Hasil saringan  kemudian  dianalisis  dengan  alat spektrofotometer  serapan  atom  (AAS) dengan panjang gelombang 217 nm. Hasil yang diperoleh kemudian dicatat.
Prosedur dan pembuatan kurva kalibrasi Sebelum melakukan analisis dengan alat spektrofotometri serapan atom,
terlebih  dulu  dilakukan  optimasi  alat.
Kondisi optimum diperoleh dengan mengamati  serapan  yang  maksimum pada setiap  perubahan  laju  alir  cuplikan,  arus lampu,  laju  alir  etilen,  laju  alir  udara, tinggi, dan posisi pembakaran.
Untuk  mengukur  kadar  timbal  (Pb) pada  suatu  sampel,  digunakan  metode Spektropometri  Serapan  Atom  (SSA). Analisa  dengan  spektrofometri  memiliki sistem  kerja  berdasarkan  pengukuran cahaya  yang  diserap  suatu  larutan  dalam suatu suspensi.
Spektrofotometer  Serapan  Atom
(SSA)  merupakan  alat  yang  digunakan untuk  analisis  logam  berat  (Darmono, 1994). Prinsip
penggunaan dari
spektrofotometer  serapan  atom  (SSA) adalah  berdasarkan  hukum Lambert-Beer . Hukum Lambert : jika suatu berkas radiasi monokromatik  (yakni  radiasi  dengan panjang  gelombang  tunggal)  diarahkan menembus  medium,  maka  intensitas  sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya  ketebalan  medium  yang mengabsorbsi.  Hukum Beer :  Intensitas sinar  yang  diteruskan  berkurang  secara eksponensial dengan bertambahnya
konsentrasi.  Dari  kedua  hukum  tersebut diperoleh suatu persamaan:
A = − log 𝑃 0 𝑃 =  𝜀𝑏𝑐 Dimana: Po adalah intensitas sumber  sinar,  P  adalah  intensitas  sinar yang  diteruskan,  ε  adalah  absortivitas molar, b adalah panjang medium, c adalah konsentrasi  atom-atom  yang  menyerap sinar dan A adalah absorbansi. (R. A. Day, JR. dan A.L. Underwood, 2001)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk menentukan  kadar  logam  timbal  yang mampu  diserap  oleh  karbon  aktif  dari limbah  ampas  teh  dan  untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruh konsentrasi aktivator  terhadap  kapasitas  adsorpsinya. Untuk  mengetahui  jumlah  logam  timbal yang diserap, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom. 1. Pengukuran  Absorbansi  Larutan

## Standar Timbal
Pada  penelitian  ini,  digunakan larutan  standar  timbal  dengan  konsentrasi 0,  0.5,  1.0,  2.0,  4.0  dan  8,0  ppm.
Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer  serapan  atom  (SSA), diperoleh hasil pengukuran nilai absorbansi  larutan  standar,  hasil  tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Timbal
Kadar Logam Timbal yang Teradsorpsi Pada penentuan kadar logam timbal
yang teradsorpsi, digunakan limbah laboratorium (metode adisi standar) dengan  konsentrasi  10  ppm  dan  karbon aktif  sebanyak  2  gram.  Kadar  logam timbal  yang  mampu  diserap  oleh  karbon aktif ampas teh dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.Logam Timbal yang Teradsorpsi  oleh  Karbon Aktif Ampas Teh Larutan Standar (Pb) Konsentrasi (x) Absorbansi (y) Standar 1 0,0000 -0,0003 Standar 2 0,5000 0,0129 Standar 3 1,0000 0,0274 Standar 4 2,0000 0,0723 Standar 5 4,0000 0,1455 Standar 6 8,0000 0,2837 Tabel 3. Efisiensi & Kapasitas Absorpsi oleh Karbon Aktif Ampas Teh Sampel Absorban (y) Konsentrasi (x) Absorben 5% 0,0034 0,177 Absorben 10% 0,0028 0,161 Absorben 15% 0,0019 0,136 Absorben 20% 0,0012 0,116 Absorben 25% 0,0004 0,094 Karbon  aktif  merupakan  suatu produk  yang  dihasilkan  dari  proses karbonasi suatu senyawa yang mengandung  unsur  karbon.  Karbon  aktif adalah salah satu alternatif yang digunakan  dalam  proses  penanganan limbah, seperti penjernihan air, penyerapan zat warna maupun penyerapan limbah yang mengandung logam berat.
1. Aktivasi Karbon aktif Pada penelitian ini  digunakan ampas teh sebagai bahan utama
(absorben).  Ampas  teh  yang  digunakan berasal dari rumah tangga. Sebelum diolah menjadi  karbon  aktif,  ampas  teh  ini terlebih  dahulu  dicuci  dengan  air  dan kemudian  dikeringkan.  Hal  ini  bertujuan untuk  menghilangkan  kotoran-kotoran yang  melekat.  Setelah  kering,  ampas  teh ini  kemudian  ditimbang.  Ampas  teh  yang digunakan sebanyak satu kilogram. Ampas  teh  ini  kemudian  diolah  menjadi karbon  dengan  cara  membakarnya  di dalam  tanur  dengan  suhu  200 o C.  Pada suhu  ini,  ampas  teh  akan  menjadi  karbon dengan melepaskan senyawa-senyawa volatil  yang  terkandung  pada  ampas  teh. Hal  ini  ditandai  dengan  keluarnya  asap pada  saat  pemanasan.  Ampas  teh  akan menjadi karbon apabila pada saat pemanasan  tidak  terlihat  lagi  asap.  Pada proses  karbonasi  ini,  diperoleh  karbon sebanyak 95,10 gram.
Karbon  yang  dihasilkan  kemudian diayak dengan ukuran 100 mesh.
Penghalusan  ini  bertujuan  agar  arang memiliki  ukuran  yang  homogen  (sama) dan  memiliki  ukuran  partikel  yang  lebih kecil. Ukuran partikel ini akan mempengaruhi  luas  permukaan  karbon aktif yang dihasilkan. Penghalusan melalui  penyaringan  atau  pengayakan akan  mengubah  ukuran  partikel  arang menjadi lebih kecil. Semakin kecil ukuran partikel  dari  karbon  atau  arang,  maka semakin besar luas permukaan arang yang akan mengalami kontak dengan dehidratyng  agent pada  saat  aktivasi berlangsung, sehingga lebih banyak karbon  atau  arang  yang  teraktivasi  dan semakin  banyak  pori  yang  terbentuk pada
Sampel Konsentrasi Awal (mg/L) Konsentrasi Akhir (mg/L) E Penyerapan (%) Kapasitas Adsorpsi (mg/L) Absorben 5% 10 0,177 98,23 9,82 Absorben 10% 10 0,161 98,39 9,84 Absorben 15% 10 0,136 98,64 9,86 Absorben 20% 10 0,116 98,84 9,89 Absorben 25% 10 0,094 99,06 9,91
karbon  atau  arang.  Jumlah  karbon  yang diperoleh  pada  proses  ini  sebanyak  30,20 gram.
Proses  selanjutnya,  memisahkan karbon menjadi lima bagian dan dilakukan perendaman  selama  24  jam  menggunakan asam  sulfat  dengan  konsentrasi  5%,  10%, 15% dan 20% dan 25%. Karbon kemudian ditiriskan  dan  dicuci  kembali  dengan water  sterill sampai  diperoleh  karbon dengan  pH  netral.  Karbon  lalu  diaktivasi hingga  suhu  250 o C  dengan  tujuan  untuk menghilangkan  sisa  air  dari  proses pembilasan,  sehingga  hanya  menyisakan situs  aktif  dari  karbon  aktif  ampas  teh.
Aktivasi kimia digunakan karena memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan  aktivasi  fisika,  seperti  suhu aktivasi yang digunakan relatif rendah dan pori-pori  yang  terbentuk  lebih  banyak sehingga  luas  permukaannya  lebih  besar. Asam  sulfat  dipilih  sebagai  aktivator karena  memiliki  sifat dehydrating  agent dan  memiliki  lebih  banyak  situs  aktif dibandingkan dengan aktivator asam pada umumnya.  Selain  itu,  asam  sulfat  juga dapat membuka dan memperluas pori-pori pada  karbon  dengan  cara  menghancurkan kotoran  berupa  oksida-oksida  logam (magnesium, besi, aluminium dan kalsium)  yang  menutupi  pori-pori  karbon tersebut.  Pada  penelitian  ini  digunakan lima variasi konsentrasi sebagai perbandingan  untuk  mengetahui pengaruh konsentrasi  aktivator  terhadap  kapasitas adsorpsi karbon aktif dari ampas teh. 2. Adsorpsi Logam Timbal menggunakan  Karbon  Aktif  Ampas Teh Metode  yang  digunakan  untuk menurunkan  konsentrasi  logam  berat timbal  adalah  metode  adsorpsi,  karena selain  mudah  dilakukan,  efektivitasnya tinggi  dan  biaya  yang  diperlukan  relatif murah. Pada proses adsorpsi,  karbon aktif dari  ampas  teh  dicampurkan  dengan limbah  sintetik  yang  mengandung  logam timbal dengan kadar 10 ppm. Penggunaan logam ini sebagai sampel untuk diabsorpsi dikarenakan  oleh  kapasitasnya  sebagai pencemar  sangatlah  banyak.  Logam  ini biasanya  dihasilkan  dari  hasil  buangan kendaraan  bermotor,  buangan  limbah
industri  maupun  limbah  rumah  tangga.
Proses selanjutnya yaitu dilakukan pengadukan  selama  satu  jam  dan  disaring sehingga  terjadi  pemisahan  antara  filtrat dan  residu.  Filtrat  yang  dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer  serapan  atom.  Pada penelitian  ini,  kadar  logam  berat  timbal yang  mampu  diserap  oleh  karbon  aktif ampas  teh  dengan  konsentrasi  aktivator H 2 SO 4 (5%,  10%,  15%,  20%  dan  25%) berturut-turut  adalah  9,823  ppm,  9,839 ppm,  9,864  ppm,  9,884  ppm  dan  9,906 ppm  dengan  efisiensi  serapan  berturut- turut  yaitu  98,23%,  98,39%,  98,64%, 98,84% dan 99,06%.
O CH 2 O H H H O O H O O CH 2 O H H H O OH OH H H Pb Pb O O H H OH O O O H H OH O H OH OH H OH H OH H H H H n Gambar 3. Pembentukan Kompleks antara Logam Pb dengan Selulosa.
Penyerapan  terjadi  karena  adanya interaksi  antara  gugus  -OH  pada  selulosa dengan  ion  logam  timbal  sehingga terbentuk  senyawa  kompleks.  Adapun mekanisme pembentukan
senyawa kompleks  dapat  dilihat  pada  Gambar  3  di atas.
Pada gambar tersebut, atom oksigen pada  gugus  -OH  mempunyai  elektron yang  tidak  berpasangan,  sedangkan  ion logam  mempunyai  elektron  berpasangan yaitu  pada  orbital  6s.  Elektron  6s  dalam atom  logam  timbal  yang  ada  dalam keadaan  dasar  harus  dipromosikan  atau dihibridisasi  ke  orbital  6p  sehingga memungkinkan  orbital  6s  tersebut  dapat ditempati  oleh  sepasang  elektron  dari ligan  sehingga  terbentuk  suatu  senyawa kompleks. Pada mekanisme ini,
pembentukan  senyawa  kompleks  dapat dipandang sebagai reaksi asam basa lewis, ligan  berperan  sebagai  basa  lewis  dan logam sebagai asam lewis.
Menurut  Pearson,  asam-basa  Lewis dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  sifat kuat  dan  lemahnya.  Situs  aktif  pada
permukaan padatan dapat dianggap sebagai  ligan  yang  dapat  mengikat  logam secara selektif. Logam dan ligan dikelompokkan  menurut  sifat  kuat  dan lemahnya berdasarkan pada polarisabilitas unsur.  Pearson  mengemukakan  suatu prinsip  yang  disebut Hard  and  Soft  Acid Base (HSAB).  Ligan-ligan  dengan  atom yang  sangat  elektronegatif  dan  berukuran kecil  merupakan  basa  kuat,  sedangkan ligan-ligan  dengan  atom  yang  elektron terluarnya  mudah  terpolarisasi  akibat pengaruh  ion  dari  luar  merupakan  basa lemah.  Sedangkan  ion-ion  logam  yang berukuran  kecil  namun  bermuatan  positip besar,  elektron  terluarnya  tidak  mudah dipengaruhi  oleh  ion  dari  luar,  ini dikelompokkan  ke  dalam  asam  kuat, sedangkan  ion-ion  logam  yang  berukuran besar  dan  bermuatan  kecil  atau  nol, elektron  terluarnya  mudah  dipengaruhi oleh  ion  lain,  dikelompokkan  ke  dalam asam  lemah.  Beberapa  jenis  asam  kuat seperti  logam  alkali,  alkali  tanah,  Al,  Ga, Ir,  Sn,  Pb,  Ti,  Zn,  Ag,  Y,  Sc,  La  dan  V. Sedangkan  basa  kuat  seperti  H 2 O,  NH 3 , N 2 H 2 ,  F - ,  Cl - ,  OH - , ROH, NO 3 - ,  O 2 ,  CO 3 - , SO 4 2- dan PO 4 3- . (Ramlawati, 2005) Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  diperoleh  hasil  seperti  pada Gambar  2.  Grafik  tersebut  menunjukkan hasil  absorbansi  dari  karbon  aktif.
Berdasarkan  grafik,  maka  dapat  diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka semakin berkurang  logam yang tersisa. Terjadinya kenaikan absorbansi pada karbon aktif mengakibatkan  gugus  hidroksil  yang terdehidrasi  menjadi  berkurang.  Pada selulosa, terkandung beberapa jenis alkohol,  baik  alkohol  primer  maupun tersier.  Pada  dasarnya,  gugus  hidroksil bukanlah merupakan leaving group (gugus  pergi)  yang  baik.  Akan  tetapi, dengan adanya asam sulfat sebagai katalis, maka sejumlah alkohol tersier yang terikat pada  selulosa  mengalami  proses  dehidrasi dengan mudah  sehingga  mengurangi  situs aktif pada karbon.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  konsentrasi  aktivator  berbanding lurus  dengan  jumlah  logam  timbal  yang
terserap.  Pada  penelitian  ini,  jumlah serapan  tertinggi  yaitu  sebanyak  9,906 ppm.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dengan  menggunakan  karbon aktif  dari  ampas  teh  sebagai  adsorben untuk  logam  timbal,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kadar  logam  berat  timbal  yang mampu  diserap  oleh  karbon  aktif ampas teh dengan konsentrasi
aktivator H 2 SO 4 (5%, 10%, 15%, 20% dan  25%)  berturut-turut  adalah  9,823 ppm,  9,839  ppm,  9,864  ppm,  9,884 ppm  dan  9,906  ppm  dengan  efisiensi serapan  berturut-turut  yaitu  98,23%,
98,39%, 98,64%, 98,84% dan 99,06%. 2. Konsentrasi aktivator berbanding lurus terhadap daya serap karbon aktif dari  ampas  teh.  Dimana  semakin tinggi  konsentrasi  aktivator,  maka semakin tinggi pula kadar logam yang mampu diserap oleh karbon aktif.

## SARAN
Perlu  dilakukan  uji  coba  aplikasi penggunaan  karbon  aktif  ampas  teh  pada air  limbah  industri  seperti  industri  tekstil atau  industri  yang  menggunakan  logam berat lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Bird,  T.  1993.  Kimia  Fisik  untuk
Universitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Changjaya.  2002. Teh  berkhasiat  obat . Available from: http//www.changjaya-abadi.com Fiberti,  E.  2002. Pengaruh  beberapa tingkat  penggunaan  ampas  teh dalam ransum bentuk pellet terhadap performan kelinci persilangan  lepas  sapih (Skripsi). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Forlink.  2000. Paket  Terapan  Produksi Bersih Pada Industri Tekstil . Available from: http://www.forlink.dml.or.id/pterap b/t.html
Lynch,  CT.  1990. Practical  Handbook  of Material  science  Ed  ke-2. New York: CRC Pr.
Mahvi,  A.H.,  dkk.  2005. Teawaste  As  An Adsorben For Heavy Metal Removal From Industrial Wastewaters .  Am  J  App  Sci
2(1):372- 375. 21372-375. Ramlawati.  2005. Buku  Ajar  Kimia
Anorganik  Fisik .  Makassar:  UNM- Press. Satake,  M.,  Nagahiro,  T.  1990. Modern Dictionary  Physical  Chemistry .
New Delhi: Discovering.
Siaka,  M.,  Sukadana,  I.M.,  Rahayu,  K.S. 2002. Arang  Kulit  Kacang  Tanah Sebagai Adsorben Alternatif Untuk  Adsorpsi  Larutan  Nitrat . Chemical  review:  67-73  Vol  V. Universitas Udayana. Setiadi,  dan  Sugiarso,  E.  1999. Pengaruh Impregnan Naoh Terhadap Luasan  Permukaan  Karbon  Aktif dan Kemampuan Adsorpsi Terhadap CO2 . Prosiding seminar Nasional;  Surabaya  24-25  Nov 1994. Depok: Universitas Indonesia A17: 1-7. Soilfoodweb. 2001. Compost Tea Defined. Available from: http//www.soilfoodweb Tourle,  R.  2003. Camellia  sinensis  (Tea) . http//A:\Camellia%20sinensis%20 (Tea).html Ullah, M.R. 1991. Food Enzymologi . New York: Applied Sci. Fatha,  A.  2007. Pemanfaatan  Zeolit  Aktif untuk  Menurunkan  BOD  dan COD  Limbah  Tahu. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Palar, H. 2004. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
R.  A.  Day,  JR.  dan  A.L.  Underwood. 2001. Analisis  Kimia  Kuantitatif. Terjemahan  Iis  Sopyan.  Jakarta:
Erlangga. Suprihatin,  Indasti,  Nastiti,  S.  2010. Penyisihan  Logam  Berat  dari Limbah Cair Laboratorium dengan  Metode  Presipitasi  dan Adsorpsi .  MAKARA,  Sains,  Vol.
14, No.1 :44-50.